637 



sie zusammenhängend läfst, erfolgt diese Veränderung schneller; 

 die einzelnen Krystalle behalten dabei ihre glänzende Ober- 

 fläche, so dafs sie in der Regel noch mefsbar sind und wenn 

 man auch zuweilen im Innern derselben eine schwache krystal- 

 linisch körnige Textur bemerkt, so gelingt es doch äufserst 

 selten, Flächen von neugebildeten Krystallen zu beobachten. 

 Diese Umänderung beruht nach der allgemeinen Annahme darauf, 

 dafs bei derselben die einzelnen Theile ihre Lage verändern 

 und nach derselben ein Krystall aus einer grofsen Zahl der 

 andern Form, der rhombenoctaedrischen besteht; eine Annahme, 

 die besonders durch einen ähnlichen Vorgang gerechtfertigt 

 wird, welcher auf eine sehr schöne Weise bei den Krystallen 

 des prismatischen schwefelsauren Nickeloxyds beobachtet werden 

 kann, in welchen sich, wenn sie in einem verschlossenen Ge- 

 fäfse dem Lichte ausgesetzt werden, grofse mefsbare Quadrat- 

 octaäder bilden, die dieselbe Zusammensetzung, wie die pris- 

 matischen Krystalle haben (Poggendorfs Annalen 1827 B. 11 

 p. 326). Durch verschiedene Flüssigkeiten, worin der Schwefel 

 löslich ist, kann man diese Veränderungen sehr schnell bewir- 

 ken, am besten durch Schwefelkohlenstoff; taucht man die fri- 

 schen durch Schmelzen bereiteten Krystalle in eine gesättigte 

 Auflösung von Schwefel in Schwefelkohlenstoff, so findet die Um- 

 änderung sogleich statt und auf der Oberfläche und im Innern der 

 einzelnen Krystalle haben sich erkennbare Rhombenoctaeder ge- 

 bildet. Man braucht die Spitze eines Krystalls nur mit Schwefel- 

 kohlenstoff zu berühren, damit von dieser Stelle die Umände- 

 rung sich sogleich durch den ganzen Krystall verbreitet. 



Durch diese rasche Umänderung ist es möglich die 

 Wärme zu bestimmen, welche dabei frei wird. In einem mit 

 einem sehr schlechten Wärmeleiter umgebenen Glaskolben wur- 

 den zu einer gesättigten Auflösung von Schwefel in Schwefel- 

 kohlenstoff frisch bereitete Krystalle geschüttet; vor dem Ein- 

 schütten war der Kolben, die Lösung und die Krystalle gewo- 

 gen und die Temperatur derselben bestimmt worden. Nach sechs 

 Minuten war die höchste Temperatur erreicht; die Temperatur- 

 zunahme des Gemisches betrug 6°, 1. Obgleich auf 375,1 Grm. 

 Schwefel nur 245,5 Grm. der gesättigten Auflösung genommen 

 wurden, so erfolgte die Umänderung doch in wenig Minuten. 





